(2) This dissertation entitled “Immobilization of humic substances on metal oxides (nano)particles and their impact in redox processes” presented to obtain the degree of Doctor in Applied Sciences in the option of Environmental Sciences, was prepared by Luis Humberto Alvarez Valencia and approved on June 4th, 2012 by the undersigned, designated by the College of Professors of Environmental Sciences Division of Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.. __________________________________ Dr. Francisco Javier Cervantes Carrillo Director of Dissertation. __________________________________ Dr. José René Rangel Méndez Member of Dissertation Committee. __________________________________ Dr. José Luis Rodriguez López Member of Dissertation Committee. __________________________________ Dr. María Catalina Alfaro de la Torre Member of Dissertation Committee ii.
(3) INSTITUTIONAL CREDITS. This Dissertation was developed in the laboratories of Environmental Sciences Division of Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., under supervision of Dr. Francisco J. Cervantes Carrillo.. The author received an academic scholarship from the Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Grant # 090337), and from Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C.. This study was financially supported by the projects SEP-CONACYT–55045, SEPCONACYT-155656, and Lettinga Award 2007, granted by Lettinga Associates Foundation.. The author also received economic support from Environmental Sciences Division of Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A. C. to present the results generated in this study in four specialized conferences.. iii.
(5) A Faby, mi compañera idónea, y a mis amados hijos: Luis Jarom, Clarissa y Diego Elías, por ser la fuente de inspiración, de entrega y de amor a mi trabajo.. A Papá y Mamá, y a mis amados Hermanos, por los grandes ejemplos que me dan.. v.
(6) AGRADECIMIENTOS El valor de este trabajo va más allá de su contenido científico y tecnológico, simboliza los esfuerzos y sacrificios no solamente míos, sino de mi toda mi familia. Al voltear mi mirada hacia atrás, siento satisfacción y un gran gozo por las experiencias vividas en tierras Potosinas, y puedo ver que el fruto cosechado ha sido bueno. Deseo primeramente agradecer a mi Padre Celestial por su gran amor incondicional y por siempre estar ahí, con las ventanas de los cielos abiertas para derramar su infinita bondad y grandes bendiciones. Gracias también por las pláticas especiales que me has permitido tener contigo, sin duda sé que Tú me condujiste hasta SLP. Hace poco más de tres años (08/2009) y después de haber insistido varias ocasiones, acepté venir a trabajar con el Dr. Francisco J. Cervantes. Paco, a pesar de que me llamaste la atención (bueno, me regañaste) algunas veces en la clase de bioquímica microbiana, siempre hubo algo en que me invitaba a desear trabajar contigo. A lo largo de los años he descubierto que ese algo es: la disciplina, la entrega, la tenacidad, la visión, la capacidad para la buena crítica, y bueno creo que también algo de paciencia has ganado (creo que ya no te has molestado conmigo); pero sobretodo, valoro la gran persona que eres. Sin duda estas cualidades no adquieren fácilmente. Gracias Paco por ser un gran amigo y por enseñarme mis primeras lecciones en la investigación científica. Agradezco también a Liz y a los gemelos (Román y Alfonso) por la confianza y ayuda que siempre nos brindaron a mi familia y a mí. Deseo agradecer también a todos con los que conviví en el IPICYT. Al Dr. José R. Rangel y al Dr. José L. Rodríguez por sus buenas críticas al trabajo. Así como a la Dra. Caty Alfaro por aceptar colaborar en mi comité tutoral. No puedo olvidarme del Cervantes TEAM: Jorge G., Ana M., Emilia R. y Claudia M., gracias por su amistad y colaboración. Es muy importante para mí agradecer a la Dra. Mariana, Dra. Vicky (Victoria), la “Srita.” Laura J. y Laura M., por ser parte fundamental del trabajo experimental. Así mismo, agradezco el apoyo técnico de Gladys Labrada, Dulce Partida, Carmen Rocha, Guillermo Vídriales y Juan Pablo Rodas, técnicos académicos del IPICYT. Por último, pero no menos vi.
(7) importante, un especial agradecimiento a mi buen amigo Bernardo, jamás olvidaré ese gran apoyo al inicio de mi llegada a tierras Potosinas, gracias Berny por tu confianza. Extiendo el agradecimiento a Alcione y sobretodo al Bernardito por prestarme su cama durante casi seis meses. Un agradecimiento especial para mis suegros, Cuquita y Ramón. Ustedes han sido una pieza clave en este logro, sus palabras de ánimo y otras grandes ayudas han servido en gran manera para nosotros. También para ti Arturo, siempre he valorado la amistad que hemos tenido. Nunca dejaré de agradecer a mis Padres, Rosa y Manuel, por ser grandes ejemplos de lucha y entrega. Siempre tengo presente los bellos momentos que pase a su lado en mi niñez y juventud, y también ahora que soy un poco más “grande”, estamos escribiendo otros momentos igual de bellos. Lo mismo agradezco a mis Hermanos: Chayito, Meño, Carlos y Naye; y a sus familias (mis cuñados y mis sobrinos), por cuidar de mis Hermanos y por ser parte de los Alvarez Valencia. No olvido a mis hermanitos que partieron muy pronto, casi al nacer, sé que por ahora están en un lugar muy especial y que en algún momento nos reuniremos nuevamente. Estas últimas palabras de agradecimiento serán para Faby y nuestros amados hijitos. Gracias Faby por estar siempre a mi lado apoyándome y aconsejándome a fin de que yo busque aquello que me edifique. Sé que éste tiempo no ha sido fácil para tí, tampoco lo ha sido para mí; pero al mismo tiempo hemos disfrutado juntos grandes momentos que seguramente jamás olvidaremos. Gracias por la hermosa bendición de este lindo bebe Diego Elías, tal como lo planeamos al inicio, recuerdas?. Jarom y Clarissa, ustedes aún son pequeños y lo eran aún mas cuando llegamos a SLP, sé que tal vez no recordarán muchos detalles de este largo viaje que hemos realizado, Mamá y Yo nos encargaremos de revivir en ustedes los maravillosos momentos que hemos vivido juntos. Me siento agradecido con ustedes por su gran amor y ejemplo al aceptar de buena gana acompañarme en esta aventura.. vii.
(8) CONTENTS. ABBREVIATIONS. xii. ABSTRACT. 1. In English. xiv. In Spanish. xvi. INTRODUCTION. 1. Research objectives. 2. Thesis outline. 3. References. 4. 2 APPLICATION OF REDOX MEDIATORS AND (BIO)NANOTECHNOLOGIES IN WASTEWATER TREATMENT PROCESSES. 7. Abstract. 7. 2.1. Introduction. 8. 2.2. The use of humic substances as redox mediators. 9. 2.3. Impact of immobilized redox mediators. 12. 2.3.1. Immobilization of model quinones. 12. 2.3.2. Immobilization of humic substances. 15. 2.3.3. Carbon-based materials as redox mediators. 18. 2.4. The use of nanotechnology in wastewater treatment processes. 20. 2.4.1. Physicochemical processes. 21. 2.4.2. Biological processes. 24. 2.4.3. Hybrid processes. 24. 184.108.40.206. Adsorption of humic substances on nanoparticles. 26. 220.127.116.11. Co-immobilization of humus reducing microorganisms and nanoparticles covered with redox mediators. 26. viii.
(9) 2.4.4. Presence of nanoparticles in the environment. References. 29. 3 REDUCTION OF QUINONE AND NON-QUINONE REDOX FUNCTIONAL GROUPS IN DIFFERENT HUMIC ACID SAMPLES BY Geobacter sulfurreducens. 39. Abstract. 39. 3.1. Introduction. 40. 3.2. Materials and methods. 41. 3.2.1 Sources of humic acids. 41. 3.2.2 Extraction procedure of humic acids. 42. 3.2.3 Physicochemical characterization of humic acids. 42. 3.2.4 Electron transferring capacity of humic acids. 44. Results and discussion. 45. 3.3.1 Characterization of humic acids samples. 45. 3.3.2 Electron transferring capacity of humic acids. 50. Conclusion. 56. 3.3. 3.4. 4. 28. References. 56. ENHANCED DECHLORINATION OF CARBON TETRACHLORIDE BY IMMOBILIZED FULVIC ACIDS ON ALUMINA PARTICLES. 61. Abstract. 61. 4.1. Introduction. 62. 4.2. Materials and methods. 63. 4.2.1 Materials and inoculum. 63. 4.2.2 Surface charge distribution of metal (hydr)oxides. 64. 4.2.3 Immobilization of fulvic acids on alumina particles. 64. 4.2.4 Dechlorination of carbon tetrachloride in the presence of fulvic acids. 65. 4.2.5 Analytical Methods. 66. Results. 68. 4.3. ix.
(10) 5. 4.3.1 Characterization and immobilization of fulvic acids. 68. 4.3.2 Impact of fulvic acids on dechlorination of carbon tetrachloride by anaerobic sludge. 71. 4.4. Discussion. 73. 4.5. Conclusion. 75. References. 75. IMMOBILIZED REDOX MEDIATOR ON METAL-OXIDES NANOPARTICLES AND ITS CATALYTIC EFFECT IN A REDUCTIVE DECOLORIZATION PROCESS. 81. Abstract. 81. 5.1. Introduction. 82. 5.2. Materials and methods. 83. 5.2.1 Reagents and nanoparticles. 83. 5.2.2 Inoculum. 83. 5.2.3 Characterization of nanoparticles. 84. 5.2.4 Immobilization of anthraquinone-2,6-disulfonate on nanoparticles. 84. 5.2.5 Decolorization assays of reactive red 2. 85. 5.2.6 Analytical methods. 86. Results and discussion. 86. 5.3.1 Characterization of nanoparticles. 86. 5.3.2 Adsorption of anthraquinone-2,6-disulfonate on nanoparticles. 87. 5.3.3 Decolorization of reactive red 2 with immobilized anthraquinone-2,6-disulfonate. 91. Conclusion. 95. 5.3. 5.4. 6. References. 95. ASSESSING THE IMPACT OF ALUMINA NANOPARTICLES IN AN ANAEROBIC CONSORTIUM: METHANOGENIC AND HUMUS REDUCING ACTIVITY. 99. Abstract. 99. 6.1. 100. Introduction. x.
(11) 6.2. 6.3. Materials and methods. 101. 6.2.1 Humic acids and nanoparticles. 101. 6.2.2 Anaerobic consortium. 102. 6.2.3 Adsorption of humic acids on γ-Al2O3 nanoparticles. 102. 6.2.4 Specific methanogenic activity and humus reducing activity. 103. 6.2.5 Analytical methods. 104. 6.2.6 Scanning electron microscopy. 105. Results. 106. 6.3.1 Immobilization of humic acids on γ-Al2O3 nanoparticles. 106. 6.3.2 Specific methanogenic activity of anaerobic sludge in the presence of γ-Al2O3 nanoparticles 6.3.3 Specific methanogenic activity and humus reducing activity of anaerobic sludge in the presence of humic acids 6.4. 7. 108 111. 6.3.4 Interaction of γ-Al2O3 with anaerobic bacteria. 113. Discussion. 114. References. 118. FINAL REMARKS AND PERSPECTIVES. 123. 7.1. Suitable sources of humic substances. 126. 7.2. Immobilization of humic substances on metal-oxides particles. 127. 7.3. Perspectives. 129. References. 130. The Author. 135. List of Publications. 136. Attendance at Conferences. 137. xi.
(12) ABBREVIATIONS* AC AQDS ATR CAW CBM CCO CF CFA CFSLP CGW. Activated carbon Anthraquinone-2,6-disulfonate Attenuated total reflectance Compost of agave wastes Carbon-based materials Commercial compost Chloroform Coniferous forest of Aguascalientes Coniferous forest of San Luis Potosi Compost of gardening wastes. COD CT DCM DFSLP DNT DTFA EAC ECC EDX EGSB EPA ETC FA FTIR HA HRA HRM HS IHSS kd MLE MONP NP NP-RM. Chemical oxygen demand Carbon tetrachloride Dichloromethane Deciduous forest of San Luis Potosi Dinitrotoluene Deciduous tropical forest of Aguascalientes Electron accepting contaminant Electron carrying capacity Energy dispersive X-ray Expanded granular sludge bed Environmental Protection Agency Electron transferring capacity Fulvic acids Fourier transform infrared spectroscopy Humic acids Humus reducing activity Humus reducing microorganisms Humic substances International Humic Substance Society First-order rate constant Leonardite from a carbon mine Metal-oxide nanoparticles Nanoparticle Nanoparticles covered with redox mediators xii.
(13) NQ NT Qmax RM RR2 SAVO SCOC SCOF SEM SMA SVM TEA TOC. Non-quinone Nanotechnology Maximum adsorption capacity Redox mediator Reactive red 2 Soil from avocado plantation Soil from cocoa plantation Soil from coffee plantation Scanning electron microscopy Specific methanogenic activity Soil with volcanic matter (Popocatepetl volcano) Terminal electron accepting Total organic carbon. UASB VSS. Upflow anaerobic sludge blanket Volatile suspended solids. * This list includes only the main abbreviations used.. xiii.
(14) ABSTRACT Alvarez, L.H. (2012) Immobilization of humic substances on metal-oxides (nano)particles and their impact in redox processes. PhD Thesis. IPICYT. During the last two decades, evidence has been accumulated indicating that humic substances (HS) and quinoid analogues can act as redox mediators (RM), accelerating the reduction rates of different electron accepting contaminants (EAC) such as azo dyes, nitroaromatics compounds, halogenated solvents, and metalloids. Nevertheless, it is necessary to develop suitable strategies to immobilize RM in order to eliminate the prerequisite of their continuous addition in anaerobic wastewater treatments systems. In this dissertation HS extracted from soils and composts from different parts of Mexico were identified and characterized, in order to select those effective sources, considering their electron transferring capacity (ETC). Metal-oxides (MO) particles at nano- and micrometric scale were used to immobilize those HS selected from the study of characterization. Once immobilized, the catalytic effect of HS was tested during the anaerobic biotransformation of EAC, acting as solid-phase RM. Finally, relevant processes such as methanogenesis and humus reduction were considered in order to evaluate the toxicological effects of MO nanoparticles (NP), covered with HS, on an anaerobic consortium. This study provides with essential information required for the co-immobilization of RM and humus reducing microorganisms through the granulation process. The results presented in chapter 3 indicate that suitable sources of RM can be found in natural environments to be used in wastewater treatment systems. ETC values depended of the origin of the HS sample, which ranging between 112−392 µmol g-1 by chemical method. In addition, it was demonstrated that non-quinone functional groups accounted for an important fraction of ETC of different HS samples and that the humus-reducing microorganism Geobacter sulfurreducens, is able to reduce both quinone and non-quinone redox functional groups in HS. From this characterization study, two HS samples were selected to be immobilized on MO particles at micrometric (chapter 4) and nanometric scale (chapter 6). In chapter 4, the impact of immobilized HS on alumina microparticles during the reductive dehalogenation of carbon tetrachloride by anaerobic sludge was studied. Immobilized HS preserved their catalytic properties, which was evidenced by an increase up to 10.4-fold in the rate of reduction of carbon tetrachloride compared to the control lacking HS, achieving a dehalogenation efficiency >90%. Chapter 5 presents the capacity of different NP to immobilize the model quinone anthraquinone-2,6-disulfonate (AQDS). Among all NP tested, Al(OH)3 was the most appropriated material for immobilization of AQDS. For instance, an adsorption capacity of 0.105 mmol of AQDS g-1 was achieved, representing a capacity of 67-times higher respect to other NP tested. Immobilized AQDS on Al(OH)3 NP was used as a solid-phase RM during decolorization of Reactive Red 2 using an anaerobic sludge. Immobilized RM increased up to 7.5-fold the xiv.
(15) rate of decolorization of the pollutant respect to the control without RM, during an incubation period of 12 h. In the chapter 6 the toxicological effects of γ-Al2O3 NP on a humus-reducing consortium were evaluated. For this study, relevant processes such as methanogenesis and humus reduction were considered. Results presented in chapter 6 indicate that toxicological effects were mitigated using NP covered with HS as compared with uncoated NP, which was evidenced by an increment on methane production. Likewise, it was demonstrated that immobilized HS on γ-Al2O3 NP can act as effective terminal electron acceptor during microbial respiration. It was documented that methanogenesis outcompeted microbial humus reduction regardless if HS are immobilized or suspended. In addition, this study also provides a significant basis for the feasibility of the coimmobilization of HS (adsorbed on NP) and humus-reducing microorganisms trough the anaerobic granulation process, which can improve the efficiency of wastewater treatments systems during the treatment of industrial effluents containing EAC.. xv.
(16) RESUMEN Alvarez, L.H. (2012) Inmovilización de sustancias húmicas sobre (nano)partículas de óxidos metálicos y su aplicación en procesos redox. Tesis Doctoral. IPICYT. Durante las dos últimas décadas se ha demostrado que el uso de sustancias húmicas (SH) y sus análogos (quinonas) pueden servir como mediadores redox (MR), acelerando la velocidad de reducción de diferentes contaminantes electrofílicos (CE) como colorantes azo, compuestos nitroaromáticos, compuestos polihalogenados y metaloides. Sin embargo, es necesario desarrollar estrategias apropiadas para lograr la inmovilización de MR a fin de erradicar el requisito de adicionarlos de manera continua en sistemas anaerobios de tratamientos de aguas residuales. En esta tesis se identifican y caracterizan SH extraídas de suelos y compostas de distintos sitios de México, a fin de seleccionar aquellas con apropiada capacidad de transferencia de electrones (CTE). Se utilizan partículas de óxidos metálicos (OM), a escala nanométrica y micrométrica, para inmovilizar las distintas SH seleccionadas a partir del proceso de caracterización. También se evalúa el impacto catalítico de las SH inmovilizadas durante la biotransformación de distintos CE, actuando como MR. Por último, se muestran los efectos toxicológicos de nanopartículas (NP) de óxidos metálicos cubiertas con SH sobre un consorcio anaerobio, considerando procesos relevantes como la metanogénesis y la reducción del humus; esto permitirá establecer las bases para la co-inmovilización de MR y microorganismos reductores del humus por medio del proceso de granulación. Los resultados mostrados en el capítulo 3 indican que existen fuentes apropiadas de SH para ser utilizadas como MR en sistemas de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a los valores de CTE observados en las muestras, lo cual depende de su origen. De igual forma se demostró que existen grupos funcionales presentes en las SH, distintos a los grupos quinona, que son capaces de participar en la transferencia microbiológica de electrones utilizando Geobacter sulfurreducens, lo que sólo había sido demostrado anteriormente por métodos químicos. A partir de este estudio de caracterización se seleccionaron dos muestras de SH que se utilizaron para ser inmovilizadas sobre partículas de OM a escala micrométrica (capítulo 4) y nanométrica (capítulo 6). En el capítulo 4 se estudia el impacto de SH, previamente inmovilizadas en micropartículas de alúmina, durante la deshalogenación reductiva de tetracloruro de carbono por un consorcio anaerobio. Las SH inmovilizadas preservaron sus propiedades catalíticas, lo cual fue evidenciado por un aumento de hasta 10.4 veces en la velocidad de reducción de tetracloruro de carbono en comparación con el control sin SH, con una eficiencia de reducción >90%. En el capítulo 5 se presenta la capacidad de diferentes NP de OM para inmovilizar la quinona modelo antraquinona 2,6-disulfonato (AQDS). Las NP de Al(OH)3 fue el material que presentó una mejor capacidad de adsorción de AQDS, con un valor de hasta 67 veces mayor respecto a otras NP. La AQDS inmovilizada en NP de Al(OH)3 se xvi.
(17) utilizó durante la decoloración de Rojo Reactivo 2 utilizando un lodo anaerobio; incrementándose hasta 7.5 veces la velocidad de decoloración del contaminante en comparación al control sin MR, durante un periodo de incubación de 12 h. En el capítulo 6 se evalúan los efectos toxicológicos de NP de γ-Al2O3 sobre la actividad metanogénica y reductora de humus de un consorcio anaerobio, que contiene bacterias capaces de utilizar el humus como un aceptor de electrones. Los resultados descritos en este capítulo indican que el efecto toxicológico de las NP se mitiga cuando éstas previamente adsorben SH, lo cual es evidenciado por una mayor producción de metano. Así mismo, se demuestra que las SH inmovilizadas en NP de γ-Al2O3 sirven como aceptores finales de electrones durante la respiración microbiana. Con esto se documenta por primera vez que la metanogénesis compite con la reducción del humus, sin importar si las SH se encuentran suspendidas o inmovilizadas. Estos resultados sientas las bases y demuestran que es factible la co-inmovilzación de MR (adsorbidos en NP) y microorganismos reductores del humus durante la formación de gránulos, lo cual puede permitir el mejoramiento de los sistemas de tratamiento de efluentes industriales que contengan CE.. xvii.
(18) 1 Introduction. The chemical and petrochemical industry produces worldwide thousands of compounds each year and is still in expansion . Unfortunately, linked to the greats benefits obtained from these industries, large volumes of wastewaters containing many different toxic and recalcitrant priority pollutants are also generated . Among the contaminants discharged are electron-accepting contaminants (EAC), such as azo dyes, nitroaromatics, chlorinated aliphatic and aromatic compounds, and metalloids. These contaminants remain unaffected during convectional aerobic wastewater treatment. However, under anaerobic conditions, these pollutants are susceptible to redox biotransformations  using anaerobic bioreactors, such as UASB and EGSB systems. Nevertheless, the biotransformation of many different recalcitrant compounds proceeds very slowly due to electron transfer limitations and to toxicity effects leading to poor performance or even collapse of anaerobic bioreactors [4, 5]. During the last two decades, evidence has been accumulated indicating that humic substances (HS) and quinoid analogues can act as redox mediators (RM) during the reductive biotransformation of EAC [6, 7, 8], accelerating redox reactions in several orders of magnitude, and in some cases they are essential for reactions to take place . One of 1.
(19) Chapter 1. the main limitations for applying RM in wastewater treatment systems is that continuous addition of HS or quinones should be supplied to increase conversion rates, which is economically and environmentally unviable. Nevertheless, quinoid RM not necessarily have to be supplied abundantly in bioremediation processes to accelerate the redox transformation of different contaminants, as they are being recycled during the transfer of electron from an electron donor to the terminal electron acceptor. An approach to eradicate the requisite of continuous supply of RM in anaerobic bioreactors is to create a niche for their immobilization . The immobilization of RM could be the solution for the application of these catalysts in wastewater treatment systems treating EAC. Few reports have documented the use of different materials to immobilize model RM; among these, we find activated carbon , polymeric matrixes , polypyrrole , ion exchange resins , and polyurethane foam . In addition, Cervantes et al.  and Lian et al.  documented the use of immobilized RM in continuous bioreactors. These authors reported the immobilization of quinones on activated carbon and telyrene fibers, respectively. However, all these previous reports have been conducted with synthetic model RM. Recently, Cervantes et al. , reported the use of non-synthetic RM, namely HS extracted from different natural environments, immobilized in an ion exchange resins, for their use as a solid-phase RM. Metal-oxides particles at micro and nanometric scale have never been used as a supporting material for the immobilization of RM. This thesis is focused on the use of different metaloxides (nano and micro) particles for the immobilization of HS, and their use as a solidphase RM during the anaerobic reduction of EAC.. Research objectives 1. Characterize different samples of HS and select the most effective source to be used as RM, according to their electron-transferring capacity (ETC). 2. Identify the most adequate metal-oxides (nano)particles to be used as immobilizing material of HS with suitable ETC, by physisoprtion experiments.. 2.
(20) Introduction. 3. Elucidate the impact of immobilized HS on metal-oxides (nano)particles, during the redox biotransformation of EAC in batch incubations, in order to identify if the RM maintain their catalytic properties. 4. Study the toxicity effects of metal-oxides nanoparticles (NP) on an anaerobic consortium in order to elucidate the feasibility for the co-immobilization HS (adsorbed on nanoparticles) and humus reducing microorganisms through the anaerobic granulation process.. Thesis outline Chapter 2 of this thesis presents a literature review about the advances of the use of RM during reductive biotransformations, especially those focused on immobilization process. In addition, chapter 2 presents the impact of nanotechnology in wastewater treatment process. Chapter 3 describes the characterization of twelve HS samples extracted from many soils and composts obtained from different regions of Mexico. At this stage, were identified some suitable sources of HS to be used as RM in wastewater treatment systems, according to their chemical and microbial ETC. The microbial ETC (by Geobacter sulfurreducens) of some HS samples associated to non-quinoid redox functional groups, which had never been documented, is also presented in chapter 3. Chapter 4 presents the capacity of HS extracted from a temperate pine forest soil, previously immobilized on microparticles of alumina, to serve as a solid-phase RM during the reductive dechlorination of carbon tetrachloride by an anaerobic sludge. The capacity of different metal-oxides NP to immobilize anthraquinone2,6-disulfonate (AQDS) is presented in chapter 5. Chapter 5 also describes the potential of using immobilized AQDS on metal-oxides NP as a solid phase RM during the reductive decolorization of Reactive Red 2 by anaerobic sludge. Chapter 6 presents the impact of γAl2O3 NP on specific methanogenic activity and humus reducing activity in an anaerobic consortium. The study provides a clear demonstration that HS immobilized on NP are effective terminal electron acceptor for microbial respiration and suggests that HS could mitigate the toxicological effects of metal-oxides NP on anaerobic microorganisms. In addition, this study also provides a significant base for the feasibility of co-immobilization of HS (adsorbed on NP) and humus reducing microorganisms, through the anaerobic 3.
(21) Chapter 1. granulation process. Finally, chapter 7 presents the final remarks and future prospects of this thesis.. References 1.. Storck W.J., Tullo A.H., Short P.L., Tremblay J.F. (2005) World chemical outlook. Chem Eng News 83:15–29.. 2.. Razo-Flores E., Macarie H., Morier F. (2006) Application of biological treatment systems for chemical and petrochemical wastewaters. In: Cervantes F.J., Pavlostathis S.G., Van Haandel A.C., editors. Advanced biological treatment processes for industrial wastewaters: principles & applications. London, UK: IWA Publishing; 2006. p. 267–297.. 3.. Field JA., Stams A.J.M., Kato M., Schraa G. (1995) Enhanced biodegradation of aromatic pollutants in cocultures of anaerobic and aerobic bacterial consortia. Anton Leeuw Int J G 67:47–77.. 4.. Rodgers J.D., Bunce N.J. (2001) Treatment methods for the remediation of nitroaromatic explosives. Water Res 35:2101–2111.. 5.. Van der Zee F.P., Bouwman R.H.M., Strik D.P.B.T.B., Lettinga G., Field J.A. (2001) Application of redox mediators to accelerate the transformation of reactive azo dyes in anaerobic bioreactors. Biotechnol Bioeng 75:691–701.. 6.. Barkovskii A.L., Adriaens P. (1998) Impact of humic constituents on microbial dechlorination of polychlorinated dioxins. Environ Toxicol Chem 17:1013–1020.. 7.. Borch T., Inskeep W.P., Harwood J.A., Gerlach R. (2005) Impact of ferrihydrite and anthraquinone-2,6-disulfonate on the reductive transformation of 2,4,6-trinitrotoluene by a Grampositive fermenting bacterium. Environ Sci Technol 39:7126–7133.. 8.. Guo J., Zhou J., Wang D., Tian C., Wang P., Salah Uddin M. (2007) Biocalalyst effects of immobilized anthraquinone on the anaerobic reduction of azo dyes by the salttolerant bacteria. Water Res 41:426–32.. 9.. Cervantes F.J. (2002) Quinones as electron acceptors and redox mediators for the anaerobic biotransformation of priority pollutants. Ph.D. Thesis Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. 4.
(22) Introduction. 10. Van der Zee F.P., Cervantes F.J. (2009) Impact and application of electron shuttles on the redox (bio)transformation of contaminants: A review. Biotechnol Adv 27:256–277. 11. Van der Zee F.P., Bisschops I.A.E., Lettinga G., Field J.A. (2003) Activated carbon as an electron acceptor and redox mediator during the anaerobic biotransformation of azo dyes. Environ Sci Technol 37:402–408. 12. Guo J., Zhou J., Wang D., Tian C., Wang P., Salah Uddin M. (2007) Biocalalyst effects of immobilized anthraquinone on the anaerobic reduction of azo dyes by the salttolerant bacteria. Water Res 41:426–32. 13. Li L.,Wang J., Zhou J., Yang F., Jin C., Qu Y. (2008) Enhancement of nitroaromatic compounds anaerobic biotransformation using a novel immobilized redox mediator prepared by electropolymerization. Biores Technol 99:6908–6916. 14. Cervantes F.J., Garcia-Espinosa A., Moreno-Reynosa M.A., Rangel-Mendez J.R. (2010) Immobilized redox mediators on anion exchange resins and their role on the reductive decolorization of azo dyes. Environ Sci Technol 44:1747–1753. 15. Lu H., Zhou J., Wang J., Si W., Teng H., Liu G. (2010) Enhanced biodecolorization of azo dyes by anthraquinone-2-sulfonate immobilized covalently in polyurethane foam. Biores Technol 101:7185–7188. 16. Cervantes F.J., Ceballos K.M., Alatorre H.A., Sánchez F., Razo-Flores E. (2011) Inmovilización de un mediador redox en carbón activado y su aplicación en la reducción biológica de colorantes azo. Ac Quím Mexicana 3:62-70. 17. Lian J., Guo J., Feng G., Liu G., Yang J., Liu Chun., Li Z., Yue L., Zhao L. (2011) Development of bioreactor systems with functional bio-carrier modified by disperse turquoise blue S-GL for disperse scarlet S-BWFL decolorization. Biores Technol 102:11239–11243. 18. Cervantes F.J., Gonzalez-Estrella J., Márquez A., Alvarez L.H., Arriaga S. (2011) Immobilized humic substances on an anion exchange resin and their role on the redox biotransformation of contaminants. Biores Technol 102:2097-2100.. 5.
(24) 2 Application of redox mediators and (bio)nanotechnologies in wastewater treatment processes. Abstract During the last two decades, evidence has been accumulated indicating that humic substances (HS) and quinoid analogues can play important role acting as redox mediator (RM) during the redox biotransformation of different priority pollutants such as azo dyes, nitroaromatic compounds, metalloids, and polyhalogenated solvents. Immobilization of RM is a current task focused to eliminate the prerequisite of continuous addition of RM in bioreactors. For this reason, different materials have been used to immobilize RM. On the other hand, many of the current wastewater treatment processes are now changing because of the introduction of nanotechnology (NT), improving the efficiency of the current processes. In spite of the application of nanomaterials offers significant advantages compared with their bulk forms, NT is yet an emerging area, and important aspects should firstly be addressed in order to apply these technologies. The aim of this chapter is summarize the advances related with the immobilization of quinones and HS, and their use as a solid-phase RM. In addition, the application of NT in the wastewater treatment processes is also presented.. A modified version of this chapter has partly been published as: Alvarez LH, Cervantes FJ (2011) Journal of Chemical Technology and Biotechnology 86:1354-1363.. 7.
(25) Chapter 2. 2.1 Introduction Humic substances (HS) represent the most abundant fraction of organic matter accumulated in aquatic and terrestrial environments. HS are polymeric compounds with amorphous structures and high molecular weight resulting from decomposition of litter, and contain a large number of aromatics rings and others aliphatic structures (Figure 2.1). The highly condensed aromatic structures are very recalcitrant to biodegradation as is evident from the mean residence time of humus in soil, which can vary from 250 to 1900 years . Nevertheless HS are not inert by the fact they are involved in chemical, biological, and physical processes, due to the characteristics that confer their functional groups (e.g. ketone, carboxylic, amine, and quinone). For instance, HS can act as electron donors and terminal electron acceptors during respiration of anaerobic microorganisms; also HS can act as electron shuttles or redox mediators (RM) in both chemical and microbiological reactions. These roles of HS represent a promissory potential for applying them in wastewater treatment systems. COOH. COOH. H3C. HOOC R CH N. O. HO OH. OH. O. HO O. O O. HN R CH C O. CH O (CH--OH) O O CH CH2 HC N O. 4. (azúcar). O. OH. OH. O. COOH O. COOH. O OH. (peptido). NH2. Figure 2.1 Model structure of humic acid proposed by Stevenson .. On the other hand, nanotechnology (NT) is an emergent area of science and technology focused to development, synthesis, and application of materials at nanometric scale (1-100 nm). Recent applications of nanoparticles (NP) include areas such as electronics, materials engineering, food, transportation, cosmetic, energy, pharmaceutical, biomedical, consumers goods, and environmental. The use of NT in environmental applications could be effective in prevention, treatment, and remediation of the pollution, and also for sustainable energy. 8.
(26) Redox mediators and nanotechnology. production. Application of NT in wastewater treatment systems is an undeveloped area, but in the near future could be useful to enhance the current processes. The objective of this chapter is to show both the recent advances on the application of RM during the reductive transformations of priority pollutants (sections 2.2 and 2.3), and the use of NT to treat pollution in wastewater (section 2.4). This thesis presents the use of NP as immobilizing material of HS, and their application as a solid-phase RM.. 2.2 The use of HS as RM Many studies have indicated that the main groups responsible for the electron transferring capacity (ETC) in HS are quinones , but also other non-quinone groups are responsible for their redox capacity . The capacity of HS to act as RM is due to redox reactions between quinones and an electron donor and/or a final electron acceptor. Therefore, quinones can be recycled by the reaction of their reduced form with oxidized compounds or minerals (Figure 2.2). CO2 + H2O, MOC. Organic substrates. Humus-reducing bacteria. O. OH Reduced RM. Oxidized RM. R. R. O. OH. Fe(III) Nitroaromatics. Fe(II) Azo dyes. DHC. PHC. Aromatic amines. Figure 2.2 Proposed mechanism for anaerobic reduction of electron-accepting contaminants and Fe(III) using redox mediators. MOC, more oxidized compounds; PHC, polyhalogenated compounds; DHC, dehalogenated compounds. 9.
(27) Chapter 2. The ETC of quinones in humus can be used to support the reductive biotransformation of electron-accepting contaminants (EAC) such as azo dyes, polyhalogenated compounds, nitrobenzenes, and radionuclides, acting as RM (Figure 2.2). The presence of RM accelerates the rate of reduction of EAC in several orders of magnitude and in some cases is a requisite for the reaction to take place. Van der Zee and Cervantes  published an interesting review research paper showing important aspects about the impact and application of RM during the biotransformation of contaminants. These authors indicate that factors such as pH, temperature, redox potential, electron donors, and source of HS, are directly involved with the role of RM on redox biotransformations. For instance, adequate redox potential of HS to act as RM should ideally be in between those of the two eventual half reactions of EAC and primary electron donor. Thus, redox potential of HS should to be ideally lower or more negative than that of EAC, but ideally higher or less negative than primary electron donor . Table 2.1 shows a brief list with examples about the use of HS or quinones acting as RM during redox biotransformations of azo dyes, nitrobenzenes, and halogenated compounds.. Table 2.1 Impact of quinoid redox mediators in reductive biotransformations. Pollutanta. Redox Microorganisms mediatorb. Resultsc. Ref.. Azo dyes AO52: Max. reduction rate was 3-fold higher compared to the control without RM AO7: adverse effect of RM. AO52, AO7. AQS. Issatchenkia occidentalis. P-O5. AQDS. Shewanella strain Reduction rate was 4-fold higher J18 143 respect to the control lacking RM. 66. RR2. RF. Methanothermobacter sp., Methanosarcina barkeri. Thermophilic strains: only dye reduction in the presence of RF Mesophilic strain: RF accelerates dye reduction. 20. RO14. RF. Anaerobic granular sludge. Reduction rate was 1.5 to 2-fold higher respect to the control lacking RM. 11. 10. 71.
(28) Redox mediators and nanotechnology. Table 2.1 Continued. Pollutanta. Redox Microorganisms mediatorb. Resultsc. RO14, DB53, DB71. AQDS, LAW, RF. Max. reduction rate was 3.8-fold higher compared to the control without RM. Anaerobic granular sludge. Ref.. 21. Nitrobenzenes RDX. AQDS. TNT. AQDS. RDX. AQDS, HA. Geobacter metallireducens. Addition of AQDS increased the rate and extent of mineralization of RDX Up to 3.7-fold increase in first order Cellulomonas sp. rate constant of reduction of TNT in strain ES6 AQDS-amended assays compared to controls lacking RM Addition of HA or AQDS to Fe(III)containing microbial cultures increased Geobacter sp. 5- to 66-fold the reduction rate of RDX compared to unamended controls. 49 9. 50. Halogenated compounds CT. CNB12. Shewanella alga strain BrY. CDD. CAT, RES. Contaminated sediment. CT. AQDS, HA. Anaerobic sludge or Geobacter sp.. CT. AQDS, RF, CNB12, HOB12. Anaerobic sludge. a. No conversion of CT by Shewanella alga strain BrY in the absence CNB12; whereas 92% of CT conversion to CO within 3 weeks of incubation 4- to 6-fold higher conversion in RM amended cultures compared to control 6-fold higher first-order reduction rates in AQDS amended sludge incubations compared to controls. AQDS and HA stimulated the reduction of CT by Geobacter sp., which did not convert CT in the absence of RM 3.8-, 4.0, 13.3- and 13.6-fold higher firstorder reduction rates in AQDS, RF, CNB12 and HOB12 amended cultures, respectively, compared to controls. 92 8. 14. 30. AO52, Acid Orange 52; AO7, Acid Orange 7; P-O5, pigment Orange 5; RR2, Reactive Red 2; RO14, Reactive Orange 14; DB53, Direct Blue 53; DB71, Direct Blue 71; TNT, Tri-nitro-toluene; RDX, hexahydro1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine; HMX, octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine; CT, carbon tetrachloride; CDD, chlorinated dibenzo-p-dioxins. b AQS, anthraquinone-2-sulfonate; AQDS, anthraquinone-2,6-disulfonate; RF, rivoflavine; LAW, lawsone; HA, humic acids; CNB12, cyanocobalamin; CAT, catechol; RES, resorcinol; HOB12, hydroxycobalamin.. 11.
(29) Chapter 2. Although quinones and HS have extensively been studied in redox biotransformations acting as RM, their potential to treat pollutants in groundwater and wastewaters generated by several industrial sectors has not been exploited. There are important tasks that should be completed in order to apply RM at real scale; among them, cost-effective sources of redox active groups, engineered HS, and overcoming limitations during catalysis involving RM could been considered. In addition, the solubility of RM is probably the main limitation for their application by the fact they could be washout from bioreactors. For this reason, immobilization of RM is also one of the most important tasks to do. In section 2.3 will be presented the recent advances on immobilization of RM and their use in reductive biotransformations.. 2.3 Impact of immobilized RM Evidence has been accumulated indicating that HS and quinoid analogues can act as RM during the reductive biotransformation of EAC . Nevertheless, one of the main limitations for applying RM in wastewater treatment systems is that continuous addition of HS or quinones should be provided to increase conversion rates, which is economically and environmentally unviable. However, quinoid RM not necessarily have to be supplied abundantly in bioremediation processes to accelerate the redox transformation of different contaminants, as they are being recycled during the transfer of electron from an electron donor to the terminal electron acceptor, as is illustrated in Figure 2.2. An approach to eradicate the requisite of continuous supply of RM in anaerobic bioreactors is to create a niche for their immobilization . Currently, there are significant advances about immobilization of RM for the reductive biotransformation of EAC (Table 2.2 and 2.3); nevertheless, no one of the immobilizing techniques reported have been implemented at full scale yet. 2.3.1 Immobilization of model quinones Most of studies to elucidate the role of immobilized RM during the biotransformation of EAC have been conducted using model quinones. Anthraquinone-2,6-disulfonate (AQDS), illustrated in Figure 2.3, is the commonly studied RM in both soluble  and immobilized 12.
(30) Redox mediators and nanotechnology. form. Table 2.2 give a review of the studies reporting the different materials used to immobilize model quinones. According to the materials tested, different immobilization mechanisms such as adsorption, entrapment, ion exchange, covalent binding, and doping were observed (Table 2.2). In addition, most of these studies were focused to the biotransformation of azo dye compounds.. O SO 3. O 3S O Anthraquinone-2,6-disulfonate (AQDS). Figure 2.3 Model quinone commonly studied as redox mediator.. Calcium alginate has been used for the immobilization of RM through an entrapment process of anthraquinone [31-33, 82]. Briefly, a suspension anthraquinone was mixed with sodium alginate at a 0.05% (w/w) ratio; and was then pressured to drop into a 5% (w/w) CaCl2 solution to form beads of 3.0–4.0 mm in diameter. Finally, the beads were suspended in a solution of CaCl2 during 4 h in order to enhance their mechanical stability. Guo et al.  tested the catalytic effect of this material during the biological reduction of different azo dyes, achieving an increment in the rate of decolorization ranging between 1.5-2-fold compared to the control lacking RM. Also, color removal efficiency near to 100% and 34% for treatments with and without RM, respectively, was observed during decolorization of Acid Red 3R by an anaerobic sludge using these beads containing quinones . The denitrification process was also studied using immobilized quinones into calcium alginate; the rate of denitrification was 2-times higher respect to the control without quinones . Some disadvantages of using this material could be: 1) mass transfer limitations since a. 13.
(31) Chapter 2. major part of the RM is embedded within the polymeric material making its accessibility dependent on diffusion; 2) gradual loss of redox catalysts due to disruption of the polymeric material owing to weak mechanical strength of the materials explored. Functionalized polypyrrole (PPy) composites were also enriched with AQDS during the electropolymerization of pyrrole monomer on activated carbon felt (ACF) electrode. This composite (PPy/AQDS/ACF) was used as catalyst for reduction of nitroaromatics compounds  and azo dyes [53, 89]. Biotransformation of nitroaromatics compounds using PPy/AQDS/ACF achieved an increased rate of reduction of 5.1, 5.7, and 4.8 times higher for nitrobenzene, 2,4- and 2,6-dinitrotoluene, respectively, compared to the control lacking RM . On the other hand, the composite was also used as a RM for the azo dye biodecolorization, reaching an increment between 1-3.2-fold on the rate of decolorization in relation to the control without PPy/AQDS/ACF, with color removal efficiencies ≥65% for all the twelve different azo compounds tested [53, 89]. Thus, this immobilizing approach seems to be more attractive for full-scale applications than the previously described method involving entrapment within a polymer. Another approach to immobilize RM is through the adsorption of AQDS and 1,2naphthoquinone-4-sulfonate (NQS) on anion exchange resins (AER), proposed by Cervantes et al. . The maximum adsorption capacities of RM on AER were 1.42 mmol NQS/g and 1.87 mmol AQDS/g, and were similar under the three different pH (6, 7, 8) conditions evaluated. In this study, three azo compounds were selected in order to evaluate the catalytic capacity of immobilized RM. Compared to the control where RM was not provided, an increase on the rate of decolorization of 8.8-fold was observed for Methyl Orange reduction, respect to the control unsupplied with RM. The adsorption of AQDS on AER was very stable at 25 °C; nevertheless, under conditions of high temperature and high anions (e.g., phosphate and sulfate) concentration, a competition for adsorption sites of AER may occur between quinones and anions . Adsorption of AQDS was also conducted on metal-oxides nanoparticles (MONP) . Among all MONP tested, Al(OH)3 was the most appropriated material for immobilization of AQDS. For instance, an adsorption capacity of 0.105 mmol of AQDS/g was achieved, representing a capacity of 67times higher respect to others MONP tested. AQDS (4.8 mM) immobilized on Al(OH)3 was used as RM during decolorization of RR2 by anaerobic sludge. The rate of 14.
(32) Redox mediators and nanotechnology. decolorization increased up to 7.52-fold respect to control lacking quinones . The use of NP to adsorb RM presents the disadvantage that a possible washout of NP can occur from continuous bioreactors. Nevertheless, the process of anaerobic granulation appears to be a niche opportunity for the co-immobilization of humus-reducing microorganisms and NP covered with RM in order to prevent washout of this solid-phase RM . 2.3.2 Immobilization of HS Utilization of immobilized HS for anaerobic biotransformation of priority pollutants has scarcely been studied. There are only two reports showing the impact of immobilized HS (Table 2.2). For instance, fulvic acids (FA) were extracted from a soil of temperate pine forest located in San Luis Potosí, México. Then, FA were adsorbed on particles (45-63 µm) of Al(OH)3, γ-Al2O3, and TiO2 at pH 1. Adsorption tests indicated that particles of γ-Al2O3 showed the highest adsorption capacity followed by TiO2, and Al(OH)3. Immobilized FA on γ-Al2O3 demonstrated good catalytic capacity during dehalogenation of carbon tetrachloride (CT) by anaerobic sludge, with a rate of dehalogenation 10.4-fold higher in relation to the control without FA . On the other hand, Cervantes et al.  immobilized HA (from the International Humic Substances Society, Catalogue No. 1BS104L) on AER for the anaerobic reduction of RR2 and CT. Prior to adsorption on AER, HA were chemically modified by insertion of sulfonic groups using chlorosulfonic acid (HClSO3), according to the method described by Yudov et al. . Sulfonation of HA increased up to 10.4- and 5.5-fold the solubility of HA at pH 7 and 10, respectively, as compared with not sulfonated HA. In addition, adsorption capacity of sulfonated HA on AER was 2-fold higher compared with not sulfonated HA. Immobilized HA increased ~4-fold the extent of CT reduction to chloroform, by anaerobic consortium, in comparison to incubations lacking HA. Moreover, immobilized HA increased 2-fold the second-order rate constant of decolorization of RR2 as compared with sludge incubations lacking RM .. 15.
(33) Chapter 2. Table 2.2 Impact of immobilized quinones and humic substances on the redox biotransformation of contaminants. Redox mediatora. Immobilizing Immobilization Pollutantsb Resultsc material mechanism. DTB, DR, DV, Terylene and DB cotton fibers. AQS. Polyurethane foam. Anthraquinone. Calcium alginate. Anthraquinone. Calcium alginate. AQDS. Polypyrrole. AQDS, NQS. Ion exchange resin. AQDS. Al(OH)3 (15 nm). AQDS. Polypyrrole. With DTB, a reduction rate of 1.5-3-fold was Chemical achieved compared to unamended controls for all azo dyes. Reduction rate of 5-times higher compared to Covalent Amaranth control. CRE of 98.7% after 10 repeated exp. Denitrification rate was 2Entrapment Nitrate times higher compared to control Reduction rate of 1.5-2 AB, RBR, times higher compared to AS, ARB, Entrapment control, for all dyes. With ARG, a good reusability after 4 RBRK cycles The increment on reduction rate was 4.8 to Doping in 5.7-fold respect to the NB, DNT pyrrole control lacking AQDS.RE >90% after six cycles for 2,4-DNT With AQDS, the reduction rates were 1.9-3.4. With RR2, MO, Anion exchange NQS, the reduction rates MR were 3.5-8.8. In all cases respect to the control. Reduction rate was 7.5fold higher respect to the Adsorption RR2 control, with a CRE of 43% after 12 h CRE ranging between 65Doping in 92%, reduction rate was 111 Dyes pyrrole 3 times higher respect to the control. 10 different azo dyes. 16. Ref.. 31. 54. 32. 33. 52. 12. 4. 89.
(34) Redox mediators and nanotechnology. Table 2.2 Continued. Redox mediatora. Material. Immobilization Pollutantsb Resultsc mechanism. AQDS. Polypyrrole. Doping. RR120. Reduction rate was 3.2fold higher compared to the control, and 80% of CRE after six repeated experiments. AQDS. Calcium alginate. Entrapment. AR3R. CRE of ~100% and 34% with and without AQDS respectively. Humic acids. Fulvic acids. Ion exchange Anion exchange resin. γ-Al2O3 (63 µm). Adsorption. Ref.. 53. 82. CT: reduction rate was 4.0-fold higher respect to the control. RE of ~74% to CF. CT, RR2 13 RR2: decoloriozation rate was 2.0-fold higher respect to the control. CRE of ~69%. CT. Adsorption and reduction of CT was observed. Reduction rate was 10.4 times compared to the control. RE of 90%. 3. a. DTB, Disperse Turquoise blue S-GL; DR, Disperse Red S-GL3B; DV, Disperse Violet S-GLHFRL; DB, Disperse blue S-GL2BLN; AQS, anthraquinone-2-sulfonate; AQDS, anthraquinone-2,6-disulfonate; NQS, 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonate. b AB, Acid Black 10B; RBR, Reactive Brilliant Red X-3B; AS, Acid Scarlet GR; ARB, Acid Red B; ARG, Acid Red G; RBRK, Reactive Brilliant Red K-2BP; NB, Nitrobenzene; DNT, 2,4- and 2,6-dinitrotoluene; RR2, Reactive Red 2; MO, Methyl Orange; MR, Methyl Red; RR120, Reactive Red 120; AR3R, Acid Red 3R; CT, Carbon tetrachloride. c CRE, color removal efficiency; RE, reduction efficiency; CF, Chlroform.. It is well know that HS can be immobilized through physical and chemicals mechanisms using different materials. Nevertheless, many of these materials have not been used in redox reactions yet, but seem to fulfill the requirements to serve as a solid-phase RM for reductive biotransformations of EAC. For instance, Perminova et al.  developed a procedure to immobilize covalently HS on silica gel by alkoxysilylation. This material was 17.
(35) Chapter 2. shown to efficiently remove actinides in high valence states such as Np(V) and Pu(V) by the sequestering properties of the immobilized HS. In addition, Klavins and Apsite  developed a method for the covalent immobilization of FA and HA on various polymers such as styrene-divinylbenzene, cellulose, and silica. These materials were initially designed as adsorbent materials for groundwater remediation through the construction permeable reactive barriers ; but also could be applied as solid-phase RM during reductive biotransformations in anaerobic reactors (e.g., UASB reactors) and in groundwater treatment systems. 2.3.3 Carbon-based materials as RM Carbon-based materials (CBM) such as activated carbon and graphite have been used as RM for the chemical or biological reduction of recalcitrant pollutants (Table 2.3). Unlike of the immobilization processes described in sections 3.1 and 3.2, the use of CBM does not require external RM by the fact that they contain different functional groups at their surface, including quinones structures . Moreover, CBM can be modified chemically in order to enhance their catalytic properties by introduction of different oxygenated active groups. Mainly, oxidization of CBM is through chemical (with HNO3 or O2) and/or thermal methods. Modified surface chemistry of CBM promoted a better redox capacity during reduction of different EAC. For example, Pereira et al.  found that thermal modification of activated carbon (AC) in the presence of H2 (ACH2) was more effective than other oxidation methods for EAC reduction, which was evidenced by an increment of 8.6-fold in the rate of decolorization of the azo dye Mordant Yellow 10 (MY10) at pH 7, in the presence of sulfide, as compared with unmodified AC. Nevertheless, optimum decolorization rates were obtained at pH 5 for the other three azo dyes tested. In a biological system, ACH2 also duplicated and increase 4.5-fold the decolorization rates of MY10 and RR2, respectively. On the other hand, reduction of Orange II and Red Black 5 was conducted in upflow stirred packed-bed reactors using modified AC and anaerobic microorganisms . These authors found that conversion values above 88% were achieved in the case of both azo dyes at a space time of 0.23 min or higher, using the AC with the highest surface area. Others azo dye compounds have also been reduced using unmodified AC (Table 2.3). 18.
(36) Redox mediators and nanotechnology. Table 2.3 Impact of CBM on the redox biotransformation of contaminants. Material. Chemical modificationa. Pollutantsb. Ref.. Chemical reduction: Max. reduction rate was 9-fold higher compared to the control, using sulphide and 0.1 g AC/L Biological reduction: reduction rate were between 2 to 4.5-times higher compared to the control, with AC modified with H. 68. OII, RB5. >88% of conversion for both dyes using the AC with highest surface area. 58. High reduction rates with ≥80% of CRE in ~2 min. Activated WM carbon. TT, OII, OG, AR, RB5, SY AO7. 99% of CRE at 2 min. Activated WM carbon. RR2, AO7. With HNO3, RR2, AO7, Activated O2.Thermal with MY10, carbon H2 and N2 DB71 Oxidation with Activated HNO3 and carbon thermal treatment Activated WM carbon. Graphite. WM. Graphite. WM. Graphite, activated WM carbon a. Resultsc. Graphite. WM. CRE in the control without AC ~35%, CRE using AC ~45% and ~95% with 0.4 and 10 g AC/L, respectively DNT: ~95% and ~16% of RE; RDX: DNT, RDX 94% and 26% of RE (with and without graphite, respectively) ≥ 90% RE for NG and RDX with both NG, RDX graphite and sulfide Almost a complete destruction of RDX after 2 h. RDX decay rates are favored RDX increasing sulphide, pH and activated carbon DNT 93.5% of DNT reduction. 57. 59 88 64 93 44 63. WM, carbon-based material used without previous modification. b RR2, Reactive Red 2; AO7, Acid Orange 7; MY10, Mordant Yellow 10; DB71, Direct Blue 71; OII, Orange II; RB5, Reactive Black 5; DNT, 2,4-dinitrotoluene; RDX, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine; OG, Orange G; SY, Sunset Yellow FCF; AR, Acid Red 88; TT, Tartrazine; NG, nitroglycerine c AC, Activated carbon; CRE, color removal efficiency; RE, reduction efficiency.. Different nitroaromatic compounds could also be biotransformated using CBM without previous modification (Table 2.3). Oh and Chiu  used graphite powder (20-84 mesh) for the chemical reduction of 2,4-dinitrotoluene (DNT) and hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-. 19.
(37) Chapter 2. triazine (RDX) in the presence of dithiothreitol as reductant agent. DNT was firstly adsorbed on graphite, then a effective reduction (~89%) occurred from day two to seven; conversely, the control lacking graphite only achieved ~12% of reduction. Results from others studies indicated that the preferable pathway for the chemical reduction of adsorbed DNT on graphite occurred trough reduction of the ortho nitro group to form 2-amino-4nitrotoluene, using a dialysis cell provided with iron powder . On the other hand, the chemical reduction of RDX using graphite and AC as RM has also been studied [44, 64, 93]. These authors found higher reduction efficiencies (≥90%) as compared with those efficiencies obtained in the controls without CBM. Reduction rates of RDX were improved with the increasing of sulphide concentration, graphite concentration [44, 93], and pH .. 2.4 The use of NT in wastewater treatment processes Wastewater treatment can be defined as the manipulation of water from various sources to achieve a water quality in order to meet standards established by different agencies . The treatment of wastewater is an increasingly complicated task due to the large list of contaminants. Nowadays, the United States Environmental Protection Agency (EPA) includes more than 85 compounds in its list of drinking water contaminants , and 104 chemicals compounds and 12 microbial agents are included in the third contaminant candidate list ; both lists include 126 priority pollutants. Nevertheless, more than 280,000 chemical compounds are currently used around the world , and these may eventually contaminate different water bodies or industrial effluents, and consequently require a treatment. Among these pollutants, fuel oxygenates (e.g. methyl tert-butyl ether), N-nitrosodimethylamine, perchlorate, chromate, veterinarian medications, NP, and pharmaceutical and personal care products are emerging . The different physicochemical strategies currently used for water treatment such as chemical oxidation, membrane filtration, sorption and ion exchange, solvent extraction, and electrolysis, are time-consuming and expensive technologies [51, 65, 74]. Biological treatment is cost-effective and commonly without generation of undesirable products, but is usually time-consuming . NT could play a significant role in resolving the problems associated with water treatment and remediation. Compared with their bulk forms, NP 20.
(38) Redox mediators and nanotechnology. offer: 1) affinity, capacity, and selectivity with heavy metals and other contaminants ; 2) exceptional physical, mechanical, and electronic properties ; and 3) enhanced reactivity, surface area and sequestration characteristics . 2.4.1 Physicochemical processes Different physicochemical processes have been developed in order to treat water pollution. Among these processes are: adsorption, ion exchange, filtration, catalysis, reduction, advanced. oxidation,. chelation,. degradation,. photocatalysis,. electrocatalysis,. and. photoelectrocatalysis. Table 2.4 shows a brief list of the different nanomaterials used for water treatment during the removal of different contaminants by physicochemical methods. Adsorption studies using modified and unmodified carbon-based NP have been conducted to remove organic and inorganic pollutants. Many pollutants such as, azo dyes , polyaromatic hydrocarbons , nitroaromatics and polyhalogenated aromatics ; as well as heavy metals, such as Cd, Cu, Co, Ni, Zn, Mn, and Pb [5, 16, 79], can be adsorbed by carbon NP. The results obtained using carbon-based NP as adsorbents are significant. For instance, Mishra et al. found adsorption capacities (mg/g) of 148, 152 and 141 for direct congo red, reactive green, and golden yellow, respectively, using multi walled carbon nanotubes as adsorbent . These results are similar or higher compared with those obtained using bulk-carbonaceous materials and others adsorbents . On the other hand, Yang et al. examined the adsorption of phenanthrene on alumina NP coated with four sequentially extracted HA . These authors found that the maximum adsorption capacities of AH on alumina at pH 5, were approximately 80, 90, 110, and 150 mg Total Organic Carbon (TOC)/g for the first, second, third, and fourth group of extracted HA. In addition, the adsorption capacity of phenanthrene by alumina NP was enhanced two orders of magnitude when this metal oxide was coated with 1500 mg/L of HA. Degradation of contaminants using metallic NP as catalysts has also been widely studied. Dechlorination of halogenated compounds such as trichloroethene (TCE) was conducted using bimetallic NP of Pd-Au . The first order rate constant value of 943 L/g Pd/min obtained with the most active composition of Pd-Au was >10-, >70-, and >2000-fold higher compared with monometallic Pd, Pd/Al2O3, and Pd black, respectively, with ethane as the. 21.
(39) Chapter 2. main product . Iron NP have also been applied for the transformation of a large number of contaminants, including chlorinated organic compounds and metal ions .. Table 2.4 Physicochemical, biological and hybrid methods to treat water pollution using nanotechnology. Nanomaterialsa. Process involved. Pollutants removedb. Resultsc. Ref.. Physicochemical methods Qmax of 148, 152 and 141 was obtained for adsorption of direct congo red, reactive green, and golden yellow, respectively Qmax at pH 7 were 31, and 20 for bamboo-type carbon nanotubes, and cup-stacked-type carbon nanofibres, respectively. Qmax were 200, 225, 250, and 270 for BTEX, respectively Filtered solution not showed growth compared with unfiltered solution (∼106 organisms/mL). MWCNT. Adsorption. Azo dyes. CNx. Adsorption. Cadmium. CNT. Adsorption. BTEX. CNT. Filtration. E. coli. ZVI. Reductive immobilization. Chromate. ZVI. Adsorption. Arsenic(III). TiO2. Photoelectrocatalysis. 2-NP, 4-NP. PCA-SC. Filtration. Organic pollutants. Adsorption. Anions. Adsorption of Chromate and Arsenate. 43. Adsorption. LA, AC. High efficiency for LA and AC sequestration. 27 28. AnionSAMMS PHSAMMS. 90% of Cr(IV) reduction with a dose of 0.12 g L-1 of nano-ZVI Qmax calculated by Freundlich adsorption isotherm was 3.5. 95% of 4-NP and 85% of 2-NP was removed over a 2 h period from a 0.1 mM solutions. Removal of PCA (up to 99%), of MAH (up to 93%), THM (up to 81%), MTBE (up to 46%).. 22. 60. 5 81 78 94 42 85 1.
(40) Redox mediators and nanotechnology. Table 2.4 Continued. Nanomaterialsa. Process involved. Pollutants removedb. Resultsc. Ref.. Biological and hybrid methods. a. Singleenzime. Degradation. Organic pollutants. Bio-Pd. Reduction. TCE. Bio-Pd. Reduction. TCE, DTZ. Bio-Pd, Bio-Mn. Reduction/ oxidation. PHMC, BC, ICM. Fe3O4. Desulfurization. DBTP. Quinones on Al(OH)3. Reduction. RR2. PEG-UC. Sequestration and biodegradation. PHT. Phenols, polyaromatics, dyes, PCC, organophos-phorous pesticides, and explosives are suspect to be degraded The dechlorination rate up to 2,515 mg TCE day-1 g-1 Pd using hydrogen as electron donor An increment of 20% in the rate of reduction of TCE using Bio-Pd. Reduction efficiencies of DTZ were ~48% and ~93% for the treatments without and with bio-Pd, respectively Reduction with Bio-Pd was higher than 90% for four compounds. Oxidation with Bio-MnOx was variable, but 14 of 29 compounds were eliminated achieving values ranging between 52%-95%. 56% higher of desulfurization compared with the control lacking NP Immobilized quinone increased up to 7.5-fold the rate of decolorization by anaerobic sludge as compared with incubations lacking RM Nanoparticles enhanced the release of adsorbed and sequestered PHT, also increase its mineralization rate.. 46 37. 36. 26. 6 4. 86. CNT, carbon nanotubes; MWCNT, multi-walled CNT; CNx, CNT doped with nitrogen; ZVI, zero valent iron; PCA-SC, Polymer-impregnated ceramic alumina and silicon-carbon; SAMMS, Self-assembled monolayer on mesoporous supports; PH-SAMMS, phosphonate and hydroxypyridone SAMMS; PEG-UC, poly(ethylene) glycol modified urethane acrylate. b BTEX, Benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene; 2-NP and 4-NP, 2-, 4-nitrophenol; LA, lantinides; AC, actinides; TCE, trichloroethene; DTZ, diatrizoate; PHMC, pharmaceuticals; BC, biocides; ICM, iodinated contrast media; DBTP, Dibenzothiophene; RR2, Red Reactive 2; PHT, phenanthrene. c Qmax, maximum adsorption capacity; PCA, polycyclic aromatic hydrocarbons; MAH, monocyclic aromatic hydrocarbons; THM, trihalogen methanes; MTBE, methyl-tert-butyl ether; PCC, polychlorinated compounds; NP, nanoparticles; RM, redox mediator.. 23.
(41) Chapter 2. 2.4.2 Biological processes Biological water treatment systems using NT have been probably less extensively studied compared with physicochemical processes; nevertheless, important researches have been conducted in this direction (Table 2.4). Hennebel et al.  describes the use of microbially produced Pd(0) NP (bio-Pd) for dechlorination of TCE. Bio-Pd particles were deposited on Shewanella oneidensis, which dechlorinated TCE with a rate up to 2,515 mg TCE/day/g Pd using hydrogen as electron donor. Also, dehalogenation of TCE and diatrizoate using bioPd in microbial electrolysis cell (MEC) was carry out by Hennebel et al.  TCE dehalogenation using bio-Pd (5 mg/g graphite) to coat cathode granules, reaches a removal rate of 151 g TCE/m total cathode compartment (TCC)/day; and using bio-Pd free MCE the rate was 120 g TCE/m TCC/day, applying a power of -0.8 V. In addition, reduction efficiencies of diatrizoate were ~48% and ~93% for the treatments without and with bio-Pd, respectively . Application of biogenically produced metals was also conducted by Forrez et al. . These authors tested bio-Pd in lab-scale membrane bioreactor, and they found that iomeprol, iopromide and iohexol were removed by >97%, and diatrizoate by 90%. Moreover, with biogenic manganese oxides (bio-MnOx), 14 of 29 substances (pharmaceutical and personal care products) detected in the secondary effluents of sewage treatment plants were eliminated; achieving different values of removal for each substance, ranging between 52%-95% . Another application of NT in biological processes was conducted by Ansari et al. . These authors decorated Rhodococcus erythropolis with NP of Fe3O4 for the degradation of dibenzothiophene (DBT). Unlike of the biologically obtained metals described before, Fe3O4 NP were chemically synthesized. Nevertheless, important results were obtained when NP were adsorbed on the bacterial surface, achieving 56% higher of DBT desulfurization compared with the control lacking NP. 2.4.3 Hybrid processes Hybrid processes involve two or more mechanisms during the degradation of pollutants in a wastewater treatment system. Combination of processes can enhance, promote and/or facilitate the degradation of contaminants. For instance, Tungittiplakorn et al.  investigated the usefulness of NP of poly(ethylene) glycol modified urethane acrylate 24.
(42) Redox mediators and nanotechnology. (PMUA), in enhancing the bioavailability of phenanthrene. Solubilization, adsorption and biodegradation were the three roles identified by using PMUA in the process. The extent of the solubilization was evidenced by the distribution coefficients of 780 mL/g and 3260 mL/g observed in the absence and presence of PMUA, respectively. In addition, biodegradation of phenanthrene was promoted due to the accessibility of adsorbed contaminant on PMUA NP for Comamonas testosterone . Immobilization of metallic NP on cellulose acetate membrane for degradation of chlorinated compounds is also a reported hybrid process. Cellulose acetate allows the incorporation of 24-nm NP of Fe and Ni to membrane films; and this hybrid films demonstrated a greater than 75% reduction of TCE in 4.25 h, adding only 10% of the metal used in others studies reported in the literature . On the other hand, it is well know that quinones and HS can serve as RM to accelerate the rate of reduction of several electron accepting contaminants  (Figure 2.2). Nevertheless, one of the main limitations for applying RM in wastewater treatment systems is that continuous addition of HS should be supplied to increase conversion rates, which is economically and environmentally unviable. An approach to eradicate the requisite of continuous supply of RM in anaerobic bioreactors is to create a system for their immobilization. For this reason, a hybrid process with immobilized RM and its consequent use as solid-phase catalyst, could eradicate the requisite of continuous addition. Alvarez et al.  used NP of Al(OH)3, as adsorbents to immobilize anthraquinone 2,6-disulfonate (AQDS) for its application in the anaerobic reduction of Reactive Red 2 (RR2). Immobilized AQDS increased up to 7.5-fold the rate of decolorization of RR2 by anaerobic sludge as compared with sludge incubations lacking AQDS. Immobilization of AQDS on NP was very stable under the applied experimental conditions and spectrophotometric screening did not detect any detachment of AQDS during the time period reduction, confirming that immobilized AQDS served as an effective solid-phase RM . Although the catalytic effect of immobilized RM on metal oxide NP (MONP) has been demonstrated, several important topics should be considered in order to use immobilized RM on NP in wastewater treatment systems. Some considerations are the following: 1) the evaluation of different NP, not only MONP, capable to effectively adsorb RM; 2) identify the most appropriated mechanism to immobilize RM, this is important in order to prevent 25.
(43) Chapter 2. its release from the NP (see below); 3) test the catalytic capacity of immobilized RM to reduce different electron accepting contaminants; 4) evaluate the immobilization of HS on NP, not only model quinones (see below); 5) identify the most appropriated strategy to prevent the washout of NP covered with RM (NP-RM) from the bioreactors (e.g. upflow anaerobic sludge blanket, UASB). This last point is described below. 18.104.22.168. Adsorption of HS on NP. The interaction of HA with different MONP was evaluated by Yang et al. . In this study it was documented that the adsorption of HA on TiO2, α-Al2O3, γ-Al2O3 and ZnO was limited by the surface area of NP and was pH-dependent. The highest adsorption capacity was achieved by TiO2 and γ-Al2O3, with values of ~95 and ~80 mg TOC/g respectively, at pH 5. These authors suggested that the adsorption of HA on MONP is affected by three main factors: (1) large surface area of NP; (2) low hydrophilicity and few negative charges on MONP surface, allowing HA to approach to their surface; and (3) strong interactions such as electrostatic attraction and ligand exchange between HA and MONP surfaces . In addition, the most suitable mechanisms to describe the interaction between MONP and HA are anion exchange (electrostatic interaction), ligand exchange, hydrophobic interaction, entropic effect, hydrogen bonding, and cation bridging [29, 77]. Utilization of immobilized HA or quinones on NP through electrostatic interaction, could have the disadvantage that these RM can be desorbed when this material is exposed to adverse conditions, such as pH and temperature changes. Perminova et al. developed a procedure to immobilize covalently HS on alumina particles by alkoxysilylation . This material was shown to efficiently remove Np(V) and Pu(V) by the sequestering properties of the immobilized HS . However, this immobilized material has not been tested in redox reactions yet, but seems to fulfill the requirements to serve as a solid-phase RM for reductive biotransformations. 22.214.171.124. Co-immobilization of humus reducing microorganisms and NP-RM. The core of UASB reactors are the aggregates of microorganisms called granular sludge. Due to the particles size (0.5-2 mm) and high settling capacity, granules resist their washout from the bioreactors permitting high hydraulic loads. Granulation is not clearly defined 26.
(44) Redox mediators and nanotechnology. nowadays; nevertheless, Hulshoff Pol et al.  list 17 theories, from different authors, about the mechanisms of granulation. Different factors such as microbiological, other biotic and abiotic factor are involved in the process. The granulation process appears to be a niche of opportunity for the co-immobilization of humus reducing microorganisms (HRM) and NP-RM in order to prevent the washout of this solid-phase RM. Figure 2.4 shows a scheme of granulation process simultaneously immobilizing HRM and NP-RM. This model is based on the spaghetti theory proposed by Wiegant W. , which is probably the most accurate theory about sludge granulation. In this theory, the first step is the interaction of filamentous microorganisms, such as Methanosaete, which produce small aggregates due to the turbulence generated by biogas or for the attachment to finely dispersed matter. The initial pellets can serve as a surface of attachment for other anaerobic microorganisms or NP-RM. Abiotic factors such as slime layers and calcium can enhance the attachment of microorganisms and NP-RM to the pellet. Calcium can serve as a bridge between negative charges to generate bacteria/bacteria and bacteria/NP-RM interactions. Both, surface of microorganisms and HS adsorbed on NP are negatively charged at circumneutral pH conditions; for this reason, calcium addition could have an important impact during the co-immobilization of HRM and NP-RM. Additionally, particles coated with HS could be used as nuclei for sludge granulation or biofilms growth, as has previously been shown with zeolite particles .. Filamentous and others anaerobic bacteria. RM immobilized on nanoparticles. Cations (Ca2+). Figure 2.4 Proposed model for granulation co-immobilizing humus microorganisms and nanoparticles coated with humic acids. 27. reducing.